## JUTEKS - JURNAL TEKNIK SIPIL
Vol. VII No. I, Halaman: 12- 15 April 2022

## PENYELIDIKAN BERAT JENIS DAN DAYA SERAP
UNTUK AGREGAT HALUS
Samuel Breba Ginting 1 *, Odelia Pininta Sinaga 2 , Axel Yuan Andry Sihite 3 , Peter Billy Simanjuntak 4 , Enny Keristiana Sinaga 5 , Efendi Napitupulu 6
1 Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Negeri Medan
2 Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Negeri Medan
3 Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Negeri Medan
4 Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Negeri Medan
5 Dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Medan 6 Dosen Teknik Sipil Universitas Negeri Medan
* E-mail: samuelginting69@gmail.com

## Abstrak
Berat jenis agregat adalah rasio antara massa padat agregat dan massa air dengan volume sama pada suhu yang sama,  sedangkan  penyerapan  adalah  kemampuan  agregat  untuk  menyerap  air  dalam  kondisi  kering  sampai dengan kondisi  jenuh  permukaan kering  (SSD).  Hal  inilah  yang melatarbelakangi penulis membandingkan  dan menyimpulkan besarnya nilai berat jenis dan penyerapan agregat halus yang diperoleh dengan standar. Dalam penelitian ini, penulis membahas penyelidikan tentang berat jenis & daya serap untuk agregat halus secara baik dan benar serta membandingkan nilai berat jenis dan penyerapan agregat halus yang diperoleh dengan standar. Berdasarkan Spesifikasi menurut ASTM C- 128, “ Spesific Gravity and Absorption of Coarse Aggregat ” untuk berat jenis SSD agregat halus berkisar antara 1.60 – 3.20. Sedangkan sepsifikasi absorpsinya berkisar antara 0.20% - 2.00%. Hubungan antara “ Spesific Gravitic ” ( Berat jenis SSD) dengan absorpsi  adalah berbanding terbalik, dimana semakin besar nilai Spesific Gravity (Berat Jenis SSD), maka semakin kecil daya serap air pada agregat tersebut.
Kata kunci : Berat jenis agregat halus, daya serap agregat halus, agregat halus.

## PENDAHULUAN
Berat  jenis  agregat  adalah  rasio  antara massa  padat  agregat  dan  massa  air  dengan volume  sama  pada  suhu  yang  sama, sedangkan  penyerapan  adalah  kemampuan agregat  untuk  menyerap  air  dalam  kondisi kering sampai dengan kondisi jenuh permukaan  kering  (  SSD  = Saturated  Surface Dry ).  Jenis  dari  agregat  pada  akhirnya  akan menentukan  berat  jenis  dari  beton  sehingga secara  langsung  menentukan  banyaknya campuran  agregat  dalam  campuran  beton. Pengujian  berat  jenis  ini  dilakukan  agar  kami dapat  mengenal  tentang  pengujian  ini  dan mengerti tentang berat jenis dan penyerapan.

## A.  Rumusan Masalah
1.  Bagaimana cara menggunakan peralatan pengujian penyelidikan berat jenis  dan  daya  serap  untuk  agregat halus secara baik dan benar?
2.  Bagaimana menganalisaan data pengujian berat jenis agregat halus?
3.  Bagaimana  penyimpulan  besarnya nilai  berat  jenis  dan  penyerapan agregat  halus  yang  diperoleh  dengan
standar?

## B.  Tujuan Penelitian
1.  Untuk memahami prosedur pelaksanaan  pengujian  penyelidikan berat  jenis  dan  daya  serap  untuk agregat halus.
2.  Dapat menggunakan peralatan pengujian penyelidikan berat jenis dan daya serap untuk agregat halus secara baik dan benar.
3.  Dapat  menghitung,  mencatat,  dan menganalisa data pengujian berat jenis agregat halus.
4.  Dapat membandingkan dan menyimpulkan  besarnya  nilai  berat jenis  dan  penyerapan  agregat  halus yang diperoleh dengan standar.

## C.  Manfaat Penelitian
1.  Memberikan  berbagai  pengetahuan yang  lebih  kepada  pembaca  secara luas  tentang  pengerjaan  bahan  yang ada dalam ketekniksipilan.
Samuel Breba Ginting 1 *, Odelia Pininta Sinaga 2 , Axel Yuan Andry Sihite 3 , Peter Billy Simanjuntak 4 , Enny Keristiana Sinaga 5 , Efendi Napitupulu 6 13
2.  Mengetahui  bagaimana  dan  seberapa rasio yang digunakan dalam pembuatan  bahan  di  dalam  bidang ketekniksipilan
3.  Dapat  memberikan  inovasi  yang  baru mengenai pengujian penyelidikan berat dan  daya  serap  untuk  agregat  halus secara baik dan benar.

## D.  Batasan Masalah
Agar permasalahan dalam penelitian yang dilakukan  ini  tidak  terlalu  luas,  maka  ruang lingkup  pembahasannya  dibatasi  sebagai berikut:
1.  SNI 03-2461-2002 Agregat ringan dalam standar ini terdiri dari dua macam, yaitu:
− Agregat ringan buatan
yang merupakan hasil proses
pengembangan, pemanasan, atau sintering dari bahan terak tanur tinggi, lempung,  diatome,  abu  terbang,  batu sabak, dan batu obsidian.
− Agregat ringan alami diperoleh secara alami,  seperti  batu  apung  dan  scoria, batu letusan gunung atau batuan lahar.
2.  ASTM  C- 33  :  “  Specification  For Concrete Aggregates. “
3.  BS 812 : 1975
Pada standar peraturan  BS 812 :  1975  ini adalah determination  of  relative  and  water arbsorbsi : − Ukuran  nominal  butiran  yang  dipakai adalah untuk ukuran besar dari 10 mm.
− Ukuran butiran antara 40 mm – 50 mm menggunakan metode gasjar.
− Ukuran  nominal  butiran  kecil  dari  10 mm menggunakan metode piknometer

## METODE PENELITIAN

## A.  Jenis Penelitian
Pada  studi kasus ini membahas penyelidikan  tentang  berat  jenis  dan  daya serap  untuk  agregat  halus  secara  baik  dan benar  serta  membandingkan  nilai  berat  jenis dan penyerapan agregat halus yang diperoleh dengan standar.

## B.  Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  Penelitian  pada  pengujian  berat jenis dan saya serap agregat halus ini yaitu di Laboratorium  Teknik  Sipil,  Universitas  Negeri Medan.
C.  Sampel Penelitian
•  Pada  hari  sebelum  pengujian  pasir dikumpulkan seberat 1100 gr per dua sampel, dan  kemudian  di  rendam  dalam  air  selama 24jam.
• Pada hari pengujian pasir dikeluarkan dan di  jemur  di  atas  matahari  hingga  dalam  SSD, saat  menjemur  digunakan  alas  goni  kain bertujuan untuk mempercepat penyerap air.
• Untuk menentukan pasir dalam keadaan SSD, digunakan kerucut segitiga lalu catat benda uji untuk masing masing agar diisi di dalam gelas pycnometer untuk di letakkan di vacum cleaner.
• Setelah pengujian timbang berat pycnometer +benda  uji  +  air  pada  suhu  standar  (25c/suhu normal  tertentu)  dengan  cara  memasukkan benda  uji  ke  dalam  bak  air,  perhatikan perubahan  suhu  per  5  menit  dengan  bantuan termometer  catat  beratnya  (gr).  Keluarkan benda uji yang ada dalam pycnometer tersebut lalu  keringkan  benda  uji  tersebu.  Selanjutnya keringkan  benda  uji  tersebut  ke  dalam  oven selama  24jam.  Isi  pycnometer  dengan  air bersih  hingga  bilas  air  max/garis  pada  gelas pycnometer lalu timbang berat pycnometer +air dan  catat  hasilnya(gr).  Setelah  itu  Keluarkan benda uji kering oven.setelah dingin, timbanglah  benda  uji  ,  lalu  catat  beratnya.
(terdapat di gambar 0.1)

## D.  Teknik Analisis Data
Berat  jenis  agregat  adalah  rasio  antara massa  padat  agregat  dan  massa  air  dengan volume  sama  pada  suhu  yang  sama, sedangkan  penyerapan  adalahkemampuan
agregat  untuk  menyerap  air  dalam  kondisi kering sampai dengan kondisi jenuh permukaan  kering  (  SSD =  Saturated  Surface Dry ). Berat jenis digunakan untuk menentukan volume yang diisi oleh agregat. Berat jenis dari agregat  pada  akhirnya  akan  menentukan banyaknya campuran agregat dalam campuran beton.
Hubungan antara berat jenis dengan daya serap adalah jika semakin tinggi nilai berat jenis agregat  maka  semakin  kecil  daya  serap  air agregat tersebut.Pengukuran berat jenis agregat  juga  diperlukan  untuk  pernecanaan campuran aspal dengan agregat. Perencanaan menggunakan  berat  lebih  teliti  daripada perncenaan  menggunakan  volume  karena dengan berat jenis yang kecil akan membutuhkan  volume  yang  lebih  banyak dibandingkan  dengan  berat  jenis  yang  lebih besar.Nilai  penyerapan  adalah  perubahan berat agregat karena penyerapan air oleh pori- pori  dengan  agregat  pada  kondisi  kering macam – macam berat jenis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

## PEMBAHASAN

## 1.  Berat Jenis Curah Kering
Berat  jenis  curah  kering  dirumuskan
dengan : 𝐴
(𝐵+𝑆−𝐶)
• Sampel I
420 (670+392− 908) = 2,7272
• Sampel II
380
(638+398−878) = 2,4050

## 2.  Berat Jenis Curah
Berat jenis curah dirumuskan dengan :
𝑆 (𝐵+𝑆−𝐶)
• Sampel I
392
(670+392−908) = 2,5454
• Sampel II
398
(638+398−878) = 2,5189

## 3.  Berat Jenis Semu
Berat jenis semu dirumuskan dengan :
𝐴 (𝐵+𝐴−𝐶)
• Sampel I
420
(670+420−908) = 2,3076
• Sampel II 380
(638+380−878) = 2,7142
4.  Daya Serap
Daya serap dirumuskan dengan :
(𝑆−𝐴 ) 𝑥 100
𝐴
• Sampel I
(392−420 ) 𝑥 100
420 = 6,667 • Sampel II
(398−380 ) 𝑥 100 380 = 4,376

## PENUTUP

## A.  Kesimpulan
1.  Penelitian  tentang  penyelidikan  berat jenis  dan  daya  serap  untuk  agregat halus bertujuan untuk membandingkan serta  mengetahui  besarnya  nilai  berat jenis  dan  penyerapan  agregat  halus dengan  standar.
2.  Penelitian  ini  membutuhkan  beberapa alat  dan  bahan  seperti  sekop  kecil,
Samuel Breba Ginting 1 *, Odelia Pininta Sinaga 2 , Axel Yuan Andry Sihite 3 , Peter Billy Simanjuntak 4 , Enny Keristiana Sinaga 5 , Efendi Napitupulu 6 15
ember,  wadah  box  besi,  wadah mangkuk  besi,  gelas  pcynometer, timbangan,  vacuum  pump,  mould kerucut set, oven, gelas ukur kapasitas
1000  ml,  dan  pasir  dalam  keadaan SSD.
3.  Diperoleh berat jenis curah kering pada sampel I sebesar 2,7272 dan sampel II sebesar 2,4050.
4.  Diperoleh  berat  jenis  curah  pada sampel I sebesar 2,5454 dan sampel II sebesar 2,5189.
5.  Diperoleh  berat  jenis  semu  pada sampel I sebesar 2,3076 dan sampel II sebesar 2,7142.
6.  Diperoleh  daya  serap  pada  sampel  I sebesar  6,667  dan  sampel  II  sebesar 4,376

## B.  Saran
Diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  untuk proses perbandingan dalam penyelidikan berat jenis agregat halus dengan kondisi standar.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam penerbitan Jurnal Penelitian Vol. 1 No. 1 yang  dilakukan,  pihak  penulis  mengucapkan terima kasih kepada pihak  yang bersangkutan dalam pembuatan jurnal tersebut:
1.  Prof. Dr. Efendi Napitupulu, M.Pd.
2.  Enny Keristiana Sinaga, S.Pd., M.Si.
3.  Samuel Breba Ginting
4.  Odelia Pininta Sinaga
5.  Axel Yuan Andry Sihite
6.  Peter Billy Simanjuntak

## DAFTAR PUSTAKA
Wiryasa, A., & N. M. (2010). Teknologi Bahan ( Beton ). Denpasar: Universitas Udayana.
Majalah IImiah Unikom.2008. Spesifikasi Beton. Dalam :
http://jumal.unikom.ac.id/ed9/06- Yatna.pdf.Diakses tanggal : 14 Oktober 2008.
Santoso,  Indriani.2008  Agregat  Halus  pada Campuran Beton. Dalam :
http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page =1&submit.x=0&submit.y-0&qual-high&f name=/jiunkpe/s1/sip4/2002/jiunkpe-ns- s1-2002-21495114-3696-agregat-
chapter3.pdf.Diakses tanggal : 12 0ktober 2010.
Semen  Portland  Blogspot.2010.Dasar-Dasar Beton. Dalam :
http://cementportland.blogspot.com/201 0/05/dasar-dasar-beton.html.Diakses taggal:
14 Oktober 2010.
Sentosa,Leo.2004 Jenis Agregat Halus.Agregat.ppt.Indonesia.
Universitas  Bina  Nusantara.2005  Fungsi  dan Persyaratan  Agregat  Halus.  Agregat Halus.ppt.Indonesia.